DES PERTES d’ÉNERGIE DANS LES DIELECTRIQUES 
520 
tout dégagement de bulles ait cessé. Les plaques obtenues 
étaient remarquablement homogènes; pour les fortes teneurs 
en noir de fumée, elles avaient une certaine plasticité et 
un toucher savonneux. Nous n’avons pas dépassé 10 °/ 0 en 
poids, la masse devenant trop friable et trop difficile à couler. 
Le tableau II contient les mesures sur des diélectriques 
à teneur i% 2,5 °/ 0 et 5 0 / o . En outre, on trouvera plus 
loin les données relatives à un composé à 9,4 % de noir 
de fumée brut. 
En calculant le rapport —— 0 — pour T = 1 
a max. 
I % 2,5 % 5 % % 10 % n. d. f. lavé 
o,oi 3 0,073 0,26 o ,38 0,074 
Nous y avons joint la valeur de ——— relative à un 
a max. 
mélange à 10 °/ 0 de paraffine et de noir de fumée dé¬ 
barrassé en grande partie de ses goudrons. Ce noir de fu¬ 
mée avait macéré pendant plus de dix jours, successive¬ 
ment dans l’alcool et dans la benzine, qu’on renouvelait 
dès que la coloration était un peu forte. Quand la benzine 
a cessé presque de se colorer, nous avons lavé à l’éther, 
puis séché la masse à 8o° environ. Cependant, nous avons 
pu reconnaître postérieurement qu’elle colorait encore fai¬ 
blement l’huile de vaseline au bout de quelques jours. (Ta¬ 
bleau VI.) 
L’examen des chiffres montre que la valeur du rapport 
augmente d’abord rapidement entre 1 et 2,5 °/ 0 , puis plus 
lentement. On voit, par la comparaison avec le mélange à 
noir de fumée lavé, qu’il paraît impossible d’attribuer en¬ 
tièrement aux goudrons la viscosité des diélectriques étu¬ 
diés. Il semble en effet difficile que le lavage ait laissé au 
noir de fumée la quantité de goudron ( 25 %) que réclamerait 
f égalité des rapports — pour le n.d.f. à 10%. et le 
a max. 
n. d. f. brut à 2,5 °/ 0 . 
